[17] 



Ueber neue Mineralvorkommnisse in Oesterreich. 



651 



Verhältnissen und Kennzeichen ganz mit dem Vorkommen vom Mosel 

 berg überein. Die procentarische Zusammensetzung derselben ist: 



VII 



Ofenbach 



Rotte : 

 „Thal' 



52-812 

 23-207 

 3-507 

 Spur 

 0-452 

 8-899 

 2-645 

 1-844 

 6-942 



47-393 

 23-331 

 3-950 

 Spur 

 1-626 

 8-313 

 5-118 

 3586 

 7-467 



100-308 



100-784 



Vergleicht man die Ergebnisse der Analysen dieser Vorkommen, 

 so findet man eine ziemlich gute Uebereinstimmuug in Bezug auf Al 2 3 , 

 Fe 2 3 , CaO, MgO und H 2 0. Dass die Procentverhältnisse der JSi0 2 

 grösseren Schwankungen unterliegen, ist dem schon erwähnten Umstand 

 zuzuschreiben, dass dieselbe in den kleinsten Partikelchen der ganzen 

 Masse mechanisch beigemengt ist und selbst durch fortgesetztes Schlemmen 

 nie vollständig entfernt werden kann. 



§. 2. Technisch verwerthete Producte. 



Das durch verschiedene Schlemmprocesse gewonnene Material 

 bildet zusammengebackene Massen, welche aus mikroskopisch kleinen 

 doppelbrechenden Schüppchen zusammengesetzt sind. Dieses erhärtete, 

 manchmal in Ziegelform zertheilte Schlemmproduct ist blendend weiss, 

 fühlt sich fettig an, ist zwischen den Fingern leicht zerreiblich, 

 gibt ein ausserordentlich feines Pulver und zerfällt im Wasser ungemein 

 rasch, während welchen Processes starker Thongeruch sich entwickelt. 

 Entfernt man neuerdings das Lösungsmittel, so bekommt man eine 

 breiige, schwach klebrige Masse, die durch fortgesetzte Wasserabgabe 

 immer mehr knetbar wird und in verschiedene Formen gebracht werden 

 könnte. Wegen dieser eigenthümlichen Beschaffenheit könnte diese Masse 

 zu Abgüssen verwendet werden. 



Im Kölbchen geglüht gibt dieses Schlemmproduct nur wenig 

 Wasser ab; in einem Platintiegel zur Weissglühhitze gebracht, erhärtet 

 es und zerfällt alsdann im Wasser nicht mehr. Ich stellte einige 

 Proben mit dem Schlemmproducte von zwei Localitäten an, und zwar 

 a) vom Kohlgraben und b) von der Rotte „Thal". 



a) ergab 



VIII 



Si0 2 



Äl 2 3 



Fe 2 O z 



CaO 



H 2 



46-750 

 31-069 



&) 



Si0 2 = 

 Äl 2 2 1 _ 

 Fe 2 Oj- 

 CaOl = 



= 1-033 



= 4-444 H 2 0" = 



MgO, K 2 0, Na 2 blieben unbestimmt. 



Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1883. 33. Band. 4. Heft. (Gottfried Starkl.) 



58-546 

 22-746 



1-617 

 5-612 



83 



